256 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



du passage de l'état non magnétique à l'état magnéti- 

 que. L'inclinaison de cette portion de courbe dépend de 

 la proportion de nickel que contient l'alliage. 



Valeurs numériques. — Si l'on trace maintenant, 

 en fonction de la teneur, les courbes des dilatabilités 

 vraies au voisinage des températures ordinaires, fig. 2, 

 les plus intéressantes pour la pratique, on voit, ainsi 

 que je l'ai précédemment montré, qu'elles partent de la 

 valeur 18. 10~' environ, pour les alliages à 25 " ,, 

 de nickel (région E F), atteint vers 30 V, une valeur 

 moyenne égale à 5.i0-' (DE), passe à 36 '/, par un 

 minimum voisin de I.IO-'(CD), et remonte de ma- 

 nière à entrer peu après dans la région BC, qu'elle ne 

 quitte que vers 50 "^„, alors que la dilatation moyenne 

 se rapproche de ^0.10~^ 



Mes précédentes expériences n'avaient pas dépassé 

 45 Vo de nickel. .l'ai pu opérer depuis lors sur des 

 alliages à plus haute teneur, qui m'ont permis de tracer 

 la courbe complète des dilatations des réversibles. 



Voici quelques uns des résultats obtenus aux fortes 

 teneurs^ : 



Nickel " „ DiUtittiong dans l'éc helle norma le _ 



Formule complète' Vraie à 20' 



48.7 (9,901—0.00067 6^ 10-* 9,874.10-' 



50 J (9,824—0,00243 6) — 9,921 — 



53.2 (10,145+0=000316) — 10,057 — 



70.3 (11,980+0,00387 6) — 12.045 — 



' Les recherches dont il est question ici ont été faites, comme 

 les précédentes, avec la coopération de la Société de Commentry- 

 Fourchambault et Decazeyille, dont le bienveillant intérêt m'a 

 été d'un grand secours. 



' Voir note p. 261. Les dilatations vraies à 20» données dans 

 la dernière colonne rétablissent la régularité de la courbe de dila- 

 tation en fonction de la teneur. 



